Държавен вестник, бр. 91, 2012 г., стр. 29

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
осигуряване на по-добро проникване свързва­
щите продукти може да се полагат на един или 
два пласта;
1.2.3. след полагане на свързващите вещества 
движението се спира за около 4 часа, а когато 
това не е възможно, скоростта се ограничава 
до 30 km/h, като участъкът се сигнализира за 
опасност от хлъзгане;
1.2.4. използваните строителни продукти са в 
съответствие с изискванията на БДС EN 14188-1 
„Материали за запълване и уплътняване на 
фуги. Част 1: Изисквания за горещо полагани 
материали за уплътняване“, БДС EN 14188-2 
„Материали за запълване и уплътняване на 
фуги. Част 2: Изисквания за студено полагани 
материали за уплътняване“ и БДС EN 13808 „Би­
туми и битумни свързващи вещества. Рамка за 
специфициране на катионни битумни емулсии“.
2. Повърхностни обработки върху трошено­
каменни и асфалтови настилки
2.1. В зависимост от интензивността на дви­
жението и състоянието на настилката повърх­
ностните обработки могат да бъдат единични 
и двойни. Единичната повърхностна обработка 
включва еднократно полагане на свързващо 
вещество (най-често битумна емулсия) и на 
каменни фракции.
2.2. Повърхностните обработки се извършват 
при температура на въздуха не по-ниска от 5 0С 
на сянка и при сухо време.
2.3. Технологията включва следните процеси 
и тяхната последователност:
2.3.1. отстраняване на разрушеното покритие 
и почистване от несвързани и слабосвързани 
зърна, кал, прах и други замърсявания;
2.3.2. полагане на битумна емулсия в коли­
чество 0,45 ÷ 0,70 kg/m2;
2.3.3. разстилане на каменна фракция върху 
битумната емулсия;
2.3.4. валиране с пневматичен или с лек 
стоманобандажен валяк;
2.3.5. изборът на изискванията към използ­
ваните строителни продукти и материали се 
определя в съответствие с действащите техни­
чески спецификации, като разходните норми се 
определят от възложителя;
2.3.6. допуска се при използване на битумна 
емулсия за свързващо вещество полагането є 
да се извършва върху влажна повърхност на 
пътната настилка и да се използват влажни 
каменни фракции;
2.3.7. равномерното разстилане на каменната 
фракция трябва да приключи не по-късно от 
началото на разпадане на емулсията; показател 
на разпадане на емулсията е промяната на цве­
та є от кафяв в черен и пълно изсушаване на 
повърхността на разстланите каменни фракции 
от отделената от емулсията вода;
2.3.8. при остри криви и надлъжни наклони, 
по-големи от 5 %, с оглед недопускане стичане 
на емулсията, полагането на битумната емул­
сия при единична повърхностна обработка или 
при първото полагане на двойна повърхностна 
обработка се извършва на два пъти: първия 
път – 30 % от разходната норма, а втория – 70 %;
2.3.9. всеки пласт разстлана фракция се валира 
с пневматичен валяк с 4 до 6 преминавания в 
точка, като валирането започва веднага след 
разстилането на фракцията;
2.3.10. движението на моторни превозни 
средства в участъка се пуска след завършване 
на валирането на последния разстлан пласт, но 
не преди да се е разпаднала емулсията, като 
скоростта на превозните средства се ограничава 
до 40 km/h за първите 2 – 3 дни;
2.3.11. след повърхностната обработка на 
настилката свободният каменен материал се 
събира на банкета и се извозва в срок не по-
дълъг от 14 дни;
2.3.12. предишни повърхностни обработки се 
подновяват със същия размер каменна фрак­
ция, с която са изпълнени, като се допуска 
повърхностни обработки, приготвени с фракция 
16÷20 mm, да се заменят с фракция 12÷16 mm с 
оглед предотвратяване стичането на емулсията;
2.3.13. полагането на тънко асфалтово по­
критие тип „слъри сийл“ върху повърхността 
на настилката се извършва при температура 
на въздуха не по-ниска от 5 0С на сянка и при 
сухо време.
3. Полагане на нов износващ пласт на пок­
ритието (пренастилане)
3.1. Пренастилането на трошенокаменните 
настилки включва възстановяване на износва­
щия се слой и цялостно подравняване на на­
пречния профил с добавяне на нов материал в 
количество до 5 m3 на 100 m2. При интензивно 
движение върху ремонтираната настилка може 
да се изпълни единична или двойна повърх­
ностна обработка.
3.1.1. Пренастилането на трошенокаменните 
настилки включва процеси, които се извършват 
в следната последователност:
3.1.1.1. разкъртване на настилката по цялата 
є повърхност;
3.1.1.2. обработка на разкъртения материал 
за повторна употреба;
3.1.1.3. прибавяне на нов трошенокаменен 
материал със същите характеристики на из­
носващия пласт;
3.1.1.4. профилиране и подравняване на тро­
шенокаменния пласт;
3.1.1.5. валиране на настилката;
3.1.1.6. попълване на банкетите.
3.1.2. Настилката се разкъртва до дълбочина 
не по-малка от 5 cm. Разкъртеният материал се 
обработва за повторна употреба, като от него се 
отстраняват почвата и дребните частици, които 
не трябва да остават в скелета на настилката.
3.1.3. Почистеният и новият трошенокаменен 
материал се разстилат, профилират и подрав­
няват в съответствие с проектния напречен 
профил на настилката.
3.1.4. Едновременно с подравняването на тро­
шенокаменния пласт се попълват и банкетите, 
като се използват остатъците от разкопания 
материал или друга подходяща почва.
3.1.5. Валирането на настилката се извършва 
с валяци 8÷10 t, като се започва от краищата 
є към средата и продължава до момента, ко­
гато валякът престане да оставя следи върху 
настилката и се отстранят вълните.
3.1.6. Върху уплътнения трошенокаменен 
пласт последователно се разхвърлят фракции 
с размери 12÷20 mm в количество 1,15 m3 на